A. LE CHATELIER. — LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES MÉTAUX 



311 



dans lesquelles a élé produite celte déformation 

 (elTort lenl, rapide, ou choc , ainsi que des pro- 

 cédés employés pour la réaliser (traction, compres- 

 sion ou tréfilage). Parmi ces procédés, le treillage 

 est celui qui permet le mieux d'obtenir des défor- 

 mations bien définies et, par suite, se prèle le 

 mieux à l'étude de l'écrouissage. 



L'écrouissage, élevant la limite élastique, fait en 

 même temps croître l'effort de rupture, qui, plus 

 facile à mesurer que la limite élastique, peut avan- 

 tageusement être employé pour définir l'écrouis- 



Limite de l'écrouissage. — La valeur de l'écrouis- 

 sage croit avec la grandeur de la déformation; 

 mais elle croit moins vite et reste limitée quand ceUo- 

 ci croît indéfiniment. 



Voici comme exemple des résultats obtenus en 

 tréfilant un fil de cuivre d'écrouissage initial nul 

 et mesurant sa charge de rupture, après chaque 

 passe à la filière;. les allongements ont été cal- 

 culés par la diminution éprouvée par le diamètre : 



La limite de l'écrouissage n'est, en réalité, 

 atteinte que pour une déformation indéfinie; mais 

 elle l'est en pratique pour une déformation plus ou 

 moins grande suivant la nature du métal; elle cor- 

 respond : 



PouvleXickel à A = 2000 % R = lOo kg. 



Cuivre roselle = UOO = 51 



Aliiminiiim =: 300 =r 2o 



Cailniiuiii = S 



Plomb = 1 



L'écrouissage, en élevant la limite élastique, ré- 

 duit jusqu'à zéro l'allongement proportionnel; il 

 diminue en même temps quoique moins rapide- 

 ment l'allongement de striction. 



Le phénomène le plus saillant de l'écrouissage 

 est donc ce fait, que sa valeur reste limitée quand 

 la dèfoi'mation qui lui donne naissance croît indé- 

 finiment. Nous allons en trouver l'explication dans 

 l'élude (lu recuit. 



IV. 



Reci'it 



Si un métal, possédant une limite élastique Let 

 une charge de rupture R, est porté pendant un 

 certain temps à une température T' supérieure à 

 T, il n'a plus, une fois ramené à la température T. 

 qu'une limite élastique inférieure à L et une charge 

 de rupture inl'érieure à R. On dit qu'il est recuit. 



Le recuit est la destruction de l'écrouissage par la 

 chaleur. 



Le recuit est complet si l'écrouissage est entiè- 

 rement détruit, c'est-à-dire si la valeur de la li- 

 mite élastique est ramenée à zéro. 



Lois générales du recuit. — Nous avons étudié le 

 recuit en mesurant à la température ordinaire la 

 charge de rupture de différents métaux écrouis 

 par tréfilage, puis recuits pendant des temps va- 

 riables à des températures de plus en plus élevées. 

 Les courbes ci-dessous (fig. 1) représentent les 



30' I heure l'',10' 2'' 2''20 '^ 3|'3 0' 



Fig. 1. 



résistances obtenues avec du cuivre rosette après 

 recuit pendant des temps variables, aux tempé- 

 ratures de 200", 300° et 430°. 



11 résulte de ces expériences que : 



1° Le recuit est un phénomène lent, dont on peut 

 aux températures les plus basses suivre la marche 

 pendant plusieurs heures; 



2° Le recuit à une température donnée ne peut 

 dépasser une certaine limite, qui théoriquement 

 n'est atteinte qu'au bout d'un temps infini. 



3° Celte limite est d'autant plus faible et est en 

 pratique atteinte d'autant plus rapidement que la 

 température est plus élevée. 



Nous avons enfin vérifié que : 



4° Aune température donnée, cette limite croit 

 moins vite que l'écrouissage initial, c'est-à-dire 

 que la perte d'écrouissage par le recuit est d'au- 

 tant plus forte que l'écrouissage a lui-même une 

 plus grande valeur. 



Cristallisation par recuit. — Le recuit n'agit pas 

 seulement en détruisant l'écrouissage; lorsqu'il est 

 trop prolongé, il peut, si la température est assez 

 élevée, modifier la texture du métal en augmentant 

 la grosseui' de son grain. 



Cette cristallisation par recuit s'accentue d'au- 

 tant plus que le recuit est plus prolongé et que la 

 tempéi-ature est plus élevée. 



Il en résulte que, si un recuit modéré augmente 

 l'allongement de rupture d'un métal en détruisant 

 l'écrouissage, un recuit exagéré pourra produire 



